Einzelne Mineralien. 



-335- 



stellten sich die Verf. größere Mengen von Plagioklas selbst her. Sie 

 benutzten dabei gefälltes Calciumcarbonat, wasserfreies Natriuincarbonat, 

 Quarzpulver und aus Animoniakalaun hergestellte Tonerde. Nur der Quarz 

 enthielt ein wenig Verunreinigung (0,25 °/ Rückstand, insbesondere Eisen- 

 oxyd). Die Bestandteile wurden feinstens gemischt und in einem großen 

 Platintiegel einige Stunden bis auf etwa 1500° erhitzt. Das Produkt 

 wurde gepulvert, gesiebt, geschmolzen und der Vorgang nochmals wieder- 

 holt. Auf die Weise wurden Albit (Ab), Anorthit (An) und die Mischungen 

 Ab, An-, Ab, An 2 , Ab, An,, Ab 2 An,, Ab 3 An,, Ab 4 An, hergestellt. 



Anorthit läßt sich leicht machen. Eine 100 g-Charge kristalli- 

 sierte vollständig in zehn Minuten. In einigen Stunden kann man bis 

 3 cm große Kristalle erzielen. Beim Abschrecken der Schmelze entsteht 

 ein schönes klares Glas, etwas langsamere Abkühlung liefert Kristalle in 

 Glas. Die Erhitzungskurve des Anorthits ist vollständig gleichmäßig bis 

 auf den Schmelzpunktsprung. Auch bei den übrigen untersuchten Feld- 

 spaten wurde keine Spur sonstiger Umwandlungspunkte bemerkt. Beim 

 Verfestigen kommt es stets zur Unterkühlung, die aber gerade bei Anorthit 

 verhältnismäßig gering ist. Die Erhitzungskurve des Glases läßt eine 

 starke Wärmeentbindung beim Kristallisationsakt erkennen, der schon bei 

 700° einsetzen kann. Schmelzpunktbestimmungen mit Hilfe dreier 

 verschiedener Thermoelemente und zweier Präparate ergaben für Anorthit 

 1530—1534°, Mittel 1532°. 



Mischung Ab, An 5 . Schmelzpunkt 1493-1506° und 1497— 1499 5 

 an zwei Präparaten. Mittel 1500°. 



Mischung Ab, An 2 . Gegenüber An und Ab, An 5 ist bei Ab, An 2 

 die Zähigkeit der Schmelze merklich größer; Erstarrung bezw. Schmelzen 

 vollziehen sich langsamer; Unterkühlung tritt leicht ein. Man muß sehr 

 allmählich abkühlen, um teilweise oder gänzliche glasige Ausbildung 

 zu vermeiden. Schmelzpunkt an zwei Präparaten 1457—1467° und 

 1460—1467°. Mittel 1463°. Bemerkung. Die erstgebildeten Kristalle 

 haben dieselbe Zusammensetzung wie die zuletzt anschießenden bezw. das 

 eventuell übrigbleibende Glas. Nicht uninteressant ist die Beobachtung, 

 daß das Eisenoxyd, welches in Spuren in der Mischung, wie erwähnt, 

 vorhanden war, sich wesentlich mit den ersten Kristallen verfestigte, die 

 im Gegensatz zu helleren Färbungen der Restkristallisation bezw. des 

 Glases eine rotbraune Farbe hatten. 



Mischung Ab, An,. Die zähe Schmelze neigt sehr stark zur 

 Unterkühlung; die Kristallisation schreitet sehr langsam voran, und im 

 Gegensatz zu den früher erwähnten Mischungen sind die Kristalle immer 

 klein. Es ist das eine wichtige Beobachtung über den Zusammenhang 

 zwischen Viskosität und Größe der Kristalle. Die beweglicheren Schmelzen 

 der Ca-reichen Mischungen lieferten immer große Individuen, während 

 Ab, An,, Ab 2 An,, Ab 3 An, und Ab 4 An, in verfilzten, immer kleineren Fasern 

 sich verfestigten. Zur vollständigen Kristallisation von 100 g Ab, An, waren 

 mehrere Tage erforderlich. Schmelzpunkt von Ab, An, 1415—1426°, 

 Mittel 1419°. 



